SÉANCE DU 24 JUIN 1907. l425 



des combinaisons du silicium et du tungstène; nous avons isolé et étudié 

 le bisiliciure Si^ïu, et nous avons indiqué également que les mêmes 

 méthodes appliquées au molybdène et à ses composés pouvaient donner 

 des siliciures de ce métal. C'est une partie de ces recherches qui font 

 l'objet de celte Communication. 



Le silicium et le molybdène se combinent directement au four électrique 

 (H. Moissan) ('), (Waren) (-); également au four électrique, un mélange 

 de silicium et d'oxydes de molybdène, provenant de la calcination du 

 molybdate d'ammoniaque, donne une masse de laquelle il a été isolé le 

 composé Mo^Si* (Vigouroux) ('). 



Le bisiliciure s'obtient de la façon suivante : 



Préparation. — On emploie le procédé déjà suivi pour la préparation du 

 siliciure de tungstène Si- Tu et qui n'est qu'une application de la méthode 

 générale indiquée par M. Lebeau ( '). 



On chauiVe au four électrique un mélange de siliciure de cuivre et de molybdène 

 amorphe obtenu par la réduction de Toxyde par l'hydrogène au rouge. 

 On prend les proportions suivantes : 



Siliciure de cuivie à 5o pour 100 de silicium. . . 90 parties 

 Molybdène amorphe 10 » 



La durée de la chauffe est de i minute 4^ secondes avec un courant de 800 à 900 am- 

 pères sous 5o volts. 



Le siliciure de cuivre était préparé par nous afin qu'il soit exempt de siliciure de 

 fer qu'il est difficile de séparer ensuite du siliciure de molybdène. Quand l'opération 

 a été bien conduite on retire un culot gris d'acier parfaitement fondu se détachant 

 facilement du creuset et qui se brise sous le choc suivant les plans de clivage en belles 

 lames larges et brillantes; cette masse est alternativement traitée par l'acide azotique 

 au jL puis par la soude étendue, qui dissout la silice formée et le silicium en excès, 

 jusqu'à ce qu'on obtienne, par désagrégation, un produit cristallisé; on le met à bouillir 

 avec de la soude étendue de son volume d'eau, puis, après lavage à l'eau, avec de 

 l'acide chlorhydrique concentré pour éliminer toute trace de fer provenant des mani- 

 pulations; après un traitement au bain-marie par l'acide fluorhydrique concentré, on 

 lave finalement à l'eau jusqu'à élimination de toute trace d'acide. 



Propriétés. — Le siliciure de molybdène Si^Mo, quand il est pi'éparé au four élec- 

 trique, se présente sous l'aspect de cristaux gris très clair qui, au microscope, parais- 

 sent être des aiguilles formées d'agrégats d'octaèdres placés les uns au bout des autres 



(*) H. MoissAX, Comptes rendus, t. CXX, 1890, p. 1824. 

 (2) Waren, Chemical ISews, t. LXXVIII, 1898, p. 235. 

 (^) E. ViGOiROL'X, Comptes rendus, t. CXXIX, 1899, P- 1288. 

 (*) P, Lebeau, Comptes^rendus, t. CXX VIII, 1899, p. 988. 



